Tr \» sactions 

 Philosopkiç. 



Art. III. 



i%ê COLLECTION 



à ces foixantè & trois grains les vingt-fept que l'on retira de la parcelle. 

 d*antimoine féparée de ce régule ; on trouve quatre-vingt-dix grains au 

 • g, lieu des quatre-vingt dix-huit que contenoit le régule C ; ainfi c'eft encore 

 H° \^' ' huit grains de perte dans cette féconde opération. 



On perd peut-être un peu d'or en pulvérifant dans un mortier défer- 

 le régule d'or pour le mêler plus exactement avec l'antimoine; peut-être 

 auffi ^refte-t -il un peu d'or dans les papiers dont on cft obligé de le fervir : 

 mais ce qui occafionne vraifemblablement la plus grande perte, ce font 

 les petites étincelles qui s'élèvent continuellement tandis que Yor & l'an- 

 timoine font enfemble en fufion , & qu'ils éprouvent un degré de chaleur 

 qui les fait bouillonner ; degré de chrdeur qu'on a foin de donner pour 

 que la fufion & le mélange le faflent plus parfaitement. Ces étincelles pa- 

 roiffent pefantes , car elles ne s'élèvent pas bien haut, & la plupart re- 

 tombent fur le métal dans le creufet ; mais il y en a toujours beaucoup qu» 

 s'échappent & fe perdent dans le feu. 



Ce qui prouve que ces étincelles font de l'or , c'eft que le creufet ayant 

 été bouché avec un couvercle de terre bien uni & bien liffe, & beaui 

 coup de ces étincelles en s'élevant s'étant attachées à la furface intérieurs 

 de ce couvercle , & l'ayant teinte en rouge foncé , lorfqu'on y verfa de 

 l'eau-forte , elle n'entraîna rien du tout ; mais l'eau régale qu'on y verfa 

 enfuite agit vifiblement fur cette fubftance , & en s'éçonlant elle parut 

 jaune comme l'en: une folution d'or faite par ce mcnftrue. 



On perd peut-être auffi un peu d'or en expofant à Paûion du feu les 

 parcelles d'antimoine. féparées des régules d'or, pour les réduire auffi en 

 régule par le moyen du tartre & du nitre ; car ce mélange fait une vio- 

 lente conflagration , & produit beaucoup d'étincelles. 



On a foupçonné qu'il fe diffipoit peut-être un peu d'or dans l'affinage à 

 la coupelle, tandis qu'on faifoit évaporer l'antimoine au moyen des fcmf- 

 flets ; mais il ne paroît pas que cela foit , car on a fait fondre de l'or à 

 plufieurs fois en employant une quantité proportionnellement plus grande 

 d'antimoine , ou de régule d'antimoine , qu'il n'y en avoit dans le régule 

 d'or des expériences précédentes , & l'on a enfuite affiné cet or en fai- 

 fant évaporer rant'mioine au plus violent degré de chaleur , & par le 

 fecours du foufflet , fans qu'il y ait eu la moindre perte. C'eft même la 

 pratique conftantede quelques AfSneurs , lorfqu'ils veulent donnera l'or 

 une couleur plus foncée pour l'employer à dorer , d'y mettre une troi- 

 sième ou une quatrième partie d'antimoine , qu'ils font enfuite évaporer 

 à une grande chaleur tk à force de fouffler , fans perdre un feul grain d'or 

 fur plufieurs onces dans l'opération. 



Seconde Expérience où l'opération a été répétée plufieurs fois avec h même.. 



antimoine. 



ON prit de l'or monnoyé pefant cent quarante & un grains , on le 

 fit fondre avec une once trois quarts d'antimoine, c'eft-à-dire , en- 

 viron fix fois autant que d'or , & l'on eut un régule du poids de cenf 

 vingt-trois" grains que j'appellerai E. 



